20 I. H. 1, VOGT: M.-N. KI. 
zu haben. Bei der Abkühlung spalten sich seiner Darstellung zufolge die 
Doppelsulfide. 
Nach BorNEMANN und SCHREYER bilden sich durch die Erstarrung 
aus Schmelzfluf (siehe Fig 5) wahrscheinlich die Verbindungen 2CuS . Fes, 
3CuS . 2FeS und auferdem jedenfalls noch eine Verbindung, die nach 
den sehr unsicheren Daten der Erstarrungskurve CuS . 2FeS sein könnte, 
nach den z. T. sicherer beobachteten Umwandlungen in der festen Phase 
aber wahrscheinlicher 2CwS . 5FeS ist. Die Verbindungen, außer 2CuS.FeS 
sind nur bei hóherer Temperatur bestándig. Sie zerfallen mit z. T. merk- 
barem thermischen Effekt. — 2CwS . 5FeS erleidet zunächst bei 915° eine 
Umwandlung, um dann erst zwischen 500? und 600? unter Abscheidung 
von 2CwS.FeS und FeS zu zerfallen. Diese Abscheidung hellgelber 
FeS-Krystalle ist von 33.5! % bis 100 ?/; Mol.proz. FeS wahrnehmbar. 
Zwischen 230° und 180° wird auch 2CwS . FeS unbestandig, indem jedoch 
etwas 2Cu4S . FeS unzersetzt bleibt. Dabei werden u.a. die Bedingungen 
für die, zufolge B. & S. bei relativ niedriger Temperatur stattfindende 
sekundáre Ausscheigung von metallischem Kupfer erórtert. 
JuscHKEwirscH meint, die Existenz der Verbindung 2Cu,S . FeS veri- 
fiziert und dieselbe auch im erkalteten Kupferstein nachgewiesen zu haben. 
— Ich lenke die Aufmerksamheit darauf, daß in dem ausgeschmolze- 
nen und sehr langsam — oftmals wochenlang — abgekühlten Sulfid bei 
dem Rósten von Kupfererzen bisweilen Doppelverbindungen von Kupfer- 
und Eisensulfiden angetroffen worden sind. 
Nach den vorliegenden Beschreibungen handelt es sich um ein regu- 
làr krystallisierendes Mineral, mit Flächen hauptsächlich (111) und (rro), 
und damit stimmt auch meine eigene Erfahrung. Die einschlägigen Unter- 
suchungen stammen aus früheren Jahrzehnten, meist aus den 1850- bis 70- 
Jahren, zu welcher Zeit man noch keine genügende Kritik in Bezug auf 
Reinheit des Analysenmaterials ausübte. Die älteren Analysen berechtigen 
somit nicht zu der Aufstellung bestimmter stóchiometrischer Formeln, — 
und das mir zur Verfügung stehende Material ist nicht genügend reich- 
haltig für eine erschópfende Untersuchung. Ich hoffe spáter, wenn ich 
mehr Material erhalten habe, auf diese Frage zurückkommen zu kónnen. 
Hier will ich nur betonen, da diese regulären Krystalle aus einer 
Doppelverbindung zwischen Kupfersulfid und Eisensulfid bestehen; sie 
nähern sich jedenfalls bisweilen der Zusammensetzung Cu;S . 2FeS. 
In den aus überwiegend Cu;S (nebst etwas FeS) bestehenden Kupfer- 
steinen beobachtet man bisweilen regulär aufgebaute Krystall-Skelette, von 
1 Nach meinen Untersuchungen von Kupfersteinen unter dem Metall-Mikroskop (u. d. 
M.M.) tritt FeS in erkaltetem Stein auch bei noch etwas weniger FeS auf. 
